II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 



75 



§ 5. Das Material. 



Über das untersuchte Prismenmaterial möge die folgende Tabelle 

 Auskunft geben: 



c 



Brechungs- 

 verhältnis n für 



Prismenwinkel 



Material 



Hypote- 

 nuse 



Bemer- 

 kungen 





X=579| 546 436 {ijx 



(II, 111) (I, III) 



(I. II) 





cm 2 





1 

 2 



1,4593 

 1,4593 



1,4605 

 1,4605 



1,4664 

 1,4664 



43013,5' 

 43012,2' 



43013,5' 

 43014' 



930.33' 

 93033,8' 



Si0 2 

 amorph. 



Si0 2 

 amorph. 



2.2 X 2,9 

 2,4 X 4,5 



»i)u.f)sind 

 > geliefert 

 jv.Heräus- 



Hanau, 

 geschliffen 

 von Zeiß 



3 



— 



1,5188 



— 



— 



— 



— 



Glas 



4X5 



von Zeiß 



4 

 5 



— 



1,5196 

 1,5196 



— 



44-046,8' 



45013,8' 89059,4' 



» 



4 X 2,5 

 4 X 2,5 



^)u. 5 )bil- 

 \ deten 

 \ früher 



6 



1,9067 



1,9166 



1,96 2 



31027,8' 



31026,8' 



11705,4' 



Silikat- 

 Flint-Glas 

 790/ PbO 

 21o/o Si0 2 



4X5 



einen 

 Würfel 



von Zeiß 



Bei 1, 2 und b" durchsetzt der Grenzstrahl zwischen gewöhnlicher 

 und totaler Reflexion die Kathetenflächen für X = 5401^ sehr nahezu 

 senkrecht, wie die Skizze zeigt. 



IJS 



IV. Die Messungen im Gebiet der Totalreflexion ohne Druck. 



§ 6. Die Darstellung der Reflexionspolarisation. 



Bei der Untersuchung des reflektierten Lichts bestimmt man durch 

 den Kompensator die Phasendifferenz 6p — os = A und durch den 



Analysator den Winkel % = arc tg ^ = arc tg f -£- . tg a ) ; x ^ st 



HS \U s / 



das Reflexionsazimut oder genauer: Das „Azimut der wiederhergestellten 

 Linearpolarisation", a das Einfallsazimut. 



